SUR L'HTST. NATURELLE ET LES ARTS. 5 S? 

 le vcric pile, &c. On ajoute aufli quelqucfois des matieres metalliqucs 

 pour aider a la fufion •, par excmplc, de la I imaillc de fcr, quand on 

 veut effayer line mine de plomb. "Tows les fondant a employer doivene 

 etre parfakement defleches. Quand la mariere parol: bouillir dans le 

 creufet, e'eft un figne que la fonte eft achevee; il faut alors refroidir 

 le creulct, le laifler refroidir avec precaution, frapper de pedes coups 

 fur les cotes, afin de faciliter la fcparation du metal d'avec les ma- 

 tieres he'terogencs , auxqueilcs il etoit uni pendant la fonte. 



Apres la fonte, on pele le culot metallique; on compare fon poids 

 avec celui de la mine , avant & apres le grillage ; & apres avoir re'- 

 pete un femblablc efTai plulieurs fois, on eft a flu re de la quantite de 

 matiere metallique contenue dans une mine : mais cela ne lurfit pas 



f>our e'tablir des travaux en grand ;il faut encore connoitre quels font 

 es me'taux dont le culot ell compofe, parce que fouvent une mine pa- 

 roit tres-pauvre; mais elle eft reellcment tres-richc, lorlqu'clle con- 

 tient des me'taux precieux ; alors , il faut proceder a l'aftinage. Pour 

 cela , ou prend line coupelle faite avec des cendres bien leflivees , ou 

 mieux encore avec des os calcines & re'duits en poudre : on allume le 

 fourneau de coupelle par fa partie fupe'rieure •, 6c lorfque la moufle 

 commence a rougir, on y place les coupelles, pour qu'elles fechent 6c 

 s'c'chaufFent. Quand elles font rouges , on met dedans le petit culot 

 metallique, qu'onaeu foin de reduire en une lame mince, afin qu'il 

 fondc plus facilement. On ferme Pouverture de la moufle avec quel- 

 ques charbons pour augmenter la chaleur, & faire fondre plus rapi- 

 dement le meral : ce qui s'appelle donner chaud. Lorlque le me'tal eft 

 fondu , cv qu'il eft rouge , on voit s'elcver au-deftus de la coupelle une 

 vaptur qui monte vers le haut de la mouHe : fi la vapeur s'eleve fort 

 haut fans le conden(er,la coupelle a trop de chaleur ; on ore alors les 

 charbons qui ferment la moufle ; e'eft ce qu'on appelle donner froid. 

 Lor/qu'au contraire la vapeur paroit epaifle, & qu'elle s'eleve pen au- 

 deftus du me'tal , on ferme exactement la moufle avec des charbons allu- 

 mes : aufli-tot que la coupelle eft prcte a finir , on voit fe former des 

 points brillans a la (urface du me'tal en fufion -, enfin , le metal fe dt ; - 

 couvre entierement ; e'eft ce qu'on nomine l'c'clair. On laifte enfuire 

 la coupelle refroidir inknfiblement , parce que lorfque le rcfroidifle- 

 ment eft trop fubit, il arrive un accident appelle c : cartement. Lorfque 

 tout eft exaclement rcfroidi , on pele a la balance d'eft.ii : li on foup- 

 c,onne queleculotcontienne de l'or , on procede alors au depart, fonde 

 lur la proprie're' que plulieurs diffolvans out d'attaqucr l'argeut fans 

 toucher a l'or. On diftingue trois lortes de dt : parts qui different les uns 

 des autres par la nature des matieres qu'on emploie pour les faire. 



Le plus ordinairement on fe lert d'eau-forte. On y met le compofe 

 metallique apres l'avoir re'duit en lames, Cv roulo fous la forme d'un 

 FirRiER 1772, Tome I. 



